## PREPARASI, MODIFIKASI DAN KARAKTERISASI KATALIS BIFUNGSIONAL Sn-H-ZEOLIT ALAM MALANG

## Nur Okta Erlina, Suci Amalia, Susi Nurul K
Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## ABSTRAK
Telah  dilakukan  preparasi,  modifikasi  dan  karakterisasi  katalis  Sn-H-Zeolit  alam  Malang.  Zeolit  alam diaktivasi  dengan  menggunakan  larutan  asam  NH 4 NO 3 2  M  sehingga  dihasilkan  H-Zeolit.  Logam  Sn diimpregnasikan pada  sampel  H-Zeolit  menggunakan  variasi  konsentrasi  SnCl 2 .2H 2 O  0,12:  0,24  dan  0,48  M. Metode  yang  digunakan  adalah  proses  hidrotermal  menggunakan  suhu  90  °C  selama  12  jam,  kemudian dikalsinasi  pada  suhu  500  °C  selama  4  jam.  Karakterisasi  katalis  meliputi  morfologi  permukaan  katalis menggunakan SEM-EDAX, analisis kesaman menggunakan adsorpsi ammonia, luas permukaan spesifik katalis menggunakan BET (NOVA-1200) serta kristalinitas katalis menggunakan XRD.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  distribusi  logam  terbaik  pada  pengemban  zeolit  adalah  pada penggunaan  konsentrasi  logam  SnCl 2 .2H 2 O    0,24  M.  Nilai  keasaman  dari  hasil  variasi  terbaik  adalah  0,4682 mmol/g, sedangkan luas permukaan spesifiknya adalah sebesar 2,268 m 2 /g. Dari hasil karakterisasi XRD dapat diketahui bahwa proses modifikasi pada zeolit tidak menyebabkan perubahan struktur dan kristalinitas katalis.
Kata kunci: Zeolit alam, Impregnasi , logam SnCl 2 .2H 2 O

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki  potensi  zeolit  alam  dalam  jumlah yang cukup besar dan tersebar di 46 lokasi, antara  lain  di  Lampung,  Jawa  Barat,  Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ditinjau dari nilai Kapasitas  Tukar  Kation  (KTK),  kualitas zeolit  alam  Indonesia  tergolong  baik. Namun,  potensi  yang  besar  ini  belum dimanfaatkan  secara  optimal  dan  baru terbatas  untuk  mengolah  limbah  industri, suplemen  pada  makanan  ternak  dan  pupuk (Laniwati, 1999).
Zeolit alam terdiri atas gugus alumina oksida  dan  gugus  silika  oksida  yang masing-masing  berbentuk  tetrahedral  dan saling  dihubungkan  oleh  atom  oksigen sedemikian  rupa  sehingga  membentuk kerangka  tiga  dimensi.  Sifat  yang  dimiliki oleh zeolit dimungkinkan untuk dimodifikasi  menjadi  katalis,  adsorben, penukar  ion , maupun  sebagai  pengemban logam aktif (Muliasari, 2006).
Salah  satu  keberadaan  zeolit  alam adalah  di  daerah  Malang  Selatan.  Zeolit alam  asal  Malang  banyak  mengandung mineral jenis mordenit 55 - 85 % (Laniwati, 1999)  dan  memiliki    kristalinitas  mordenit 38  -  39  %  (Savitri  dan  Veronica,  2010).
Setiadi  dan  Astri  (2007)  juga  melaporkan hasil  karakterisasi  zeolit  alam  Malang dengan  kandungan    mordenit  yang  relatif tinggi dan tercampur dengan jenis klinoptilolit serta beberapa senyawa pengotor lainnya.
Zeolit  dapat  dimanfaatkan  sebagai katalis  karena  memiliki  struktur  kerangka tiga  dimensi  dengan  rongga  di  dalamnya dan  luas  permukaan  yang  besar.  Upaya yang  dilakukan  untuk  memaksimalkan kerja  dari  zeolit  sebagai  katalis  yakni dengan aktivasi  dan modifikasi.  Modifikasi dilakukan  dengan  cara  mendispersikan komponen  aktif  pada  pengemban  zeolit (Triyono,  1994).  Banyak  cara  yang  dapat digunakan  untuk  mendispersikan  logam aktif  ke  dalam  pengemban.  Cara  yang paling  umum  adalah impregnasi, yaitu dengan  memasukkan  katalis  logam  secara paksa ke dalam rongga-rongga pengemban, pertukaran  ion,  kopresipitasi,  dan  deposisi (Anderson, 1981).
Pendispersian  komponen  aktif  pada zeolit merupakan salah satu alternatif untuk memperbaiki kinerja dan mengatasi kelemahan katalis logam murni. Kelemahan katalis  logam  murni  antara  lain  memiliki stabilitas  termal  rendah,  mudah  mengalami
penurunan luas permukaan akibat pemanasan dan mudah terjadi
penggumpalan  serta  tingginya  harga  dan biaya  pemakaian  logam  murni  sebagai katalis. Pemakaian pengemban akan memberikan  dasar  yang  stabil  sehingga dapat  memperpanjang  waktu  pakai  katalis (Sadiana, 2001). Selain itu, menurut Sriatun
dan Suhartana (2002) logam yang
diembankan  pada  padatan  zeolit  melalui impregnasi  akan  menjadikan  logam  dalam zeolit sebagai katalis bersifat bifungsional.
Hasil penelitian sebelumnya, Cardenas,  dkk.,  (2002)  telah  mensintesis katalis  menggunakan  logam  Sn  dan  Pd yang  diembankan  pada  SiO 2 dan  Al 2 O 3 dengan  berbagai  pelarut.  Moliner,  dkk., (2010)  juga  telah  mensintesis  Sn-Beta  dan Sn-MCM  41  yang  digunakan  untuk  proses isomerisasi glukosa menjadi fruktosa. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  katalis  Sn- Beta memiliki aktivitas katalitik sebesar 80 %  dengan  selektivitas  30  %,  sedangkan katalis  Sn-MCM  41  memiliki  aktivitas katalitik  sebesar    31  %  serta  selektivitas sebesar 41 %.
Mengacu  pada  penelitian  di  atas, maka  pada  penelitian  ini  akan  dilakukan impregnasi logam  yang  diembankan  pada padatan  zeolit  sehingga  dihasilkan  katalis bifungsional.  Zeolit  yang digunakan adalah zeolit  alam  yang  berasal  dari  daerah  Turen Malang  Selatan,  sedangkan  logam  yang diimpregnasikan adalah  Sn  mengingat  Sn mampu  digunakan  sebagai  katalis  aktif dalam  reaksi  isomerisasi  glukosa  menjadi fruktosa. Selanjutnya akan dipelajari pengaruh  pengembanan  logam  terhadap morfologi, keasaman, luas permukaan serta kristalinitas katalis.
Dengan metode preparasi dan modifikasi  katalis  berbasis  zeolit  alam Malang, diharapkan dapat dihasilkan katalis bifungsional  yang  memiliki  karakter  yang baik (keasaman dan kristalinitas yang tepat) dan selektif untuk digunakan sebagai katalis aktif  pada  proses  isomerisasi  glukosa menjadi fruktosa II. METODE PENELITIAN Preparasi Sampel
Zeolit  alam  sebanyak  250  gram direndam  dalam  500  ml  aquades  sambil diaduk  dengan  pengaduk  magnet  selama sehari semalam pada suhu kamar. Kemudian disaring, endapan yang diperoleh dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  100  ºC selama 24 jam.

## Aktivasi Zeolit
Padatan  zeolit  kering  hasil  preparasi ditumbuk  menjadi  serbuk.  Ditimbang  50 gram  dan  ditambahkan  dengan  larutan NH 4 NO 3 2 M sebanyak 100 mL. Kemudian campuran diaduk secara  kontinyu selama 2 jam  sampai  4  jam  tanpa  pemanasan. Campuran  disaring  dan  dicuci  dengan aquades  sampai  pH  filtrat  netral.  Padatan yang  diperoleh  dipanaskan  pada  suhu  110 ºC  dalam  oven  selama  12  jam,  sehingga menghasilkan H-zeolit.
Kemudian
dilakukan uji keasaman zeolit hasil aktivasi.
Modifikasi  Sn-H-Zeolit  Alam  Malang Dengan  Metode Impregnasi Dengan Menggunakan Variasi Konsentrasi SnCl 2 .2H 2 O H-zeolit  hasil  aktivasi  ditimbang masing-masing  10  g  sebanyak  3  kali. Kemudian dicampur dengan larutan SnCl 2 .2H 2 O  masing-masing  20  mL  dengan konsentrasi 0,12  M,  0,24  M,  dan  0,48  M. Campuran  diaduk  selama  2  jam,  kemudian dilakukan  proses  hidrotermal  dengan  cara campuran  dipanaskan  pada  suhu  90  ºC dalam  oven  selama  12  jam.  Selanjutnya zeolit  hasil  hidrotermal  didiamkan  selama 24  jam.  Kemudian  dilakukan  penyaringan. Endapan  hasil  penyaringan  kemudian dioven  dengan  suhu  100  ºC  selama  2  jam untuk  menghilangkan  air.  Selanjutnya semua sampel zeolit terimpregnasi diaktivasi  dengan  cara  kalsinasi  pada  suhu 500  ºC  selama  4  jam  dalam  oven.  Pada tahap  ini  akan  dihasilkan  katalis  zeolit bifungsional yaitu Sn-H-zeolit.

## Karakterisasi
1. Analisis Scanning Electron Microscopy-Energy  Dispertive  Analysis X-Ray (SEM-EDAX)
Zeolit  alam  hasil  modifikasi  tiap konsentrasi dikarakterisasi dengan SEM- EDAX  untuk  menganalisa  topografi permukaan  dan  untuk    menganalisa elemen  yang  terdapat  dalam  sampel zeolit terimpregnasi .  Sampel  dilapisi dengan  Pt  dan  ditempatkan  pada instrumen  SEM  kemudian  dilakukan pengamatan  pada  rentang  perbesaran 5000  sampai  dengan  20.000  kali  hingga terlihat ukuran dan bentuk partikel zeolit terimpregnasi dengan jelas.

## 2. Penentuan Keasaman
Zeolit hasil aktivasi dan modifikasi tiap konsentrasi ditentukan keasamannya dengan  metode  gravimetri  yaitu  dengan cara adsorpsi gas amoniak pada permukaan  katalis.  Katalis  hasil  aktivasi dan  modifikasi  masing-masing    dengan berat  0,5  g  diletakkan  dalam  kaca  arloji yang  sebelunya  telah  diketahui  beratnya selanjutnya dipanaskan dalam oven pada suhu  120 o C  selama  2  jam.  Katalis didinginkan  sebentar  dalam  suhu  ruang, kemudian ditimbang lagi untuk mengetahui  berat  katalis  sebenarnya (tanpa  air).  Kaca  arloji  yang  berisi katalis  diletakkan  dalam  desikator  yang di dalamnya telah diletakkan cawan krus yang  berisi  amoniak  dan  dibiarkan selama  24  jam.  Kaca  arloji  dikeluarkan dari  desikator  dan  diangin-anginkan selama  4  jam.  Katalis  ditimbang  dan amoniak yang terserap oleh katalis dapat dihitung dengan rumus:
Wkatalis BM W Keasaman NH NH    3 3 1000
(mmol/g)
3. Adsorpsi Nitrogen
Zeolit  modifikasi  dari  analisis
SEM-EDAX  yang  terbaik  yaitu  yang menunjukkan  distribusi  logam  merata pada  pengemban  zeolit  akan  dianalisis menggunakan  instrumen  Quantachrome
Corporation (Nova-1200) untuk
mengetahui  luas  permukaan  katalis.
Sampel  sebanyak  0,1  gram  diberi perlakuan  dengan  gas  nitrogen  dengan laju  aliran  30  cm 3 /menit  pada  suhu  300
°C  selama  1  jam  dan  didinginkan  untuk adsorpsi dan desorpsi nitrogen pada suhu 77 °C.

## 4. Difraksi Sinar-X (XRD)
Zeolit  modifikasi  dari  analisis
SEM-EDAX  yang  terbaik  yaitu  yang menunjukkan  distribusi  logam  merata pada  pengemban  zeolit  akan  dianalisis menggunakan  teknik  difraksi  sinar-X (XRD) untuk identifikasi fase kristal dan kekristalan  katalis  dengan  radiasi  Cu  K α
(λ = 1.5406 Ǻ) pada 40 kV dan 30 mA, 2θ  20-50  º  dan  kecepatan  scan  0,02 º/detik.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Scanning  Electron  Microscopy-Energy Dispertive Analysis X-Ray (SEM-EDAX) 1. Scanning Electron Microscopy
Permukaan zeolit  modifikasi  dapat dilihat  menggunakan Scanning  Electron Microscopy (SEM).  Hal  ini  bertujuan untuk mengetahui tingkat dispersi logam yang  diembankan  pada  zeolit,  dimana katalis  yang  memiliki  tingkat  dispersi tinggi  akan  memiliki  kinerja  yang  lebih baik  (Rodiansono,  2009).  Sampel  yang dianalisis  menggunakan  SEM-EDAX adalah zeolit modifikasi logam SnCl 2 .2H 2 O dengan berbagai konsentrasi diantaranya 0,12 M, 0,24 M dan 0,48 M. Morfologi  dan  topografi  permukaan katalis  dilihat  menggunakan  SEM  pada perbesaran 5000 dan 20.000 kali.
(a)
(b) (c)
Gambar  1. Analisis  permukaan  zeolit modifikasi  menggunakan  SEM  dengan perbesaran  5000  kali  (a)  konsentrasi SnCl 2 .2H 2 O  0,12  M  (b)  konsentrasi SnCl 2 .2H 2 O  0,24  M    (c)  konsentrasi SnCl 2 .2H 2 O 0,48 M
Analisis katalis menggunakan SEM perbesaran 5000 kali pada Gambar 1 menunjukkan perbedaan yang
signifikan. Adanya titik-titik putih menandakan  bahwa  logam  Sn  telah terdistribusi  dalam  pengemban  zeolit.
Semakin  tinggi  konsentrasi  logam  Sn yang  digunakan,  maka  titik  putih  yang ada pada pengemban zeolit juga semakin banyak.
Pada  Gambar  1  terlihat  hasil distribusi logam yang paling baik adalah pada konsentrasi 0,24 M. Pada konsentrasi  0,12  M,  logam  Sn  yang  ada pada  pengemban  masih  sedikit  sehingga tidak  bisa  memberikan  distribusi  logam yang maksimal. Pada penggunaan konsentrasi 0,24  M,  logam lebih terdistribusi secara merata pada pengemban.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari adanya  titik  putih  yang  tersebar  merata pada pengemban zeolit. Sedangkan pada konsentrasi  0,48  M  logam  kurang terdistribusi  secara  merata  pada  zeolit. Hal  ini  ditandai  adanya  gumpalan  putih pada  Gambar  (c)  yang  terlihat  jelas.
Gumpalan  putih  yang  berkelompok menunjukkan telah terjadinya penumpukan  logam  terembankan  pada permukaan zeolit, artinya tingkat dispersi logam Sn pada permukaan zeolit masih kurang baik.
Hasil  analisis  zeolit  modifikasi menggunakan  SEM  perbesaran  20000 kali dapat dilihat pada Gambar 2.
(a) (b) (c) Gambar  2 Analisis  permukaan  zeolit modifikasi logam SnCl 2 .2H 2 O menggunakan  SEM  dengan  perbesaran 20.000  kali  (a)  konsentrasi  SnCl 2 .2H 2 O
0,12  M  (b)  konsentrasi  0,24  M  (c) konsentrasi 0,48 M. Pada Gambar 2 analisis menggunakan  SEM  perbesaran  20000 kali menunjukkan bahwa terdapat gumpalan  putih  yang  menumpuk  pada pengembanan logam konsentrasi 0,48 M.
2. Energy Dispertive Analysis X-Ray Analisis menggunakan Energy Dispertive  Analysis  X-Ray dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen penyusun pada sampel yaitu unsur-unsur
yang  ada  pada  zeolit  alam  modifikasi variasi konsentrasi logam Sn
Gambar  3 Difraktogram  analisis  unsur- unsur  pada  zeolit  alam  modifikasi SnCl 2 .2H 2 O 0,12 M
Tabel 1 Hasil analisis unsur-unsur zeolit alam modifikasi SnCl 2 .2H 2 O 0,12 M Elemen Wt% At% C 09,84 17,54 O 34,44 46,07 Na 02,39 02,23 Mg 02,31 02,03 Al 09,37 07,44 Si 24,41 18,60 K 02,15 01,18 Sn 04,29 00,77 Fe 10,80 04,14
Gambar  4 Difraktogram  analisis  unsur- unsur  pada  zeolit  alam  modifikasi SnCl 2 .2H 2 O 0,24 M.
Tabel 2 Hasil analisis unsur-unsur zeolit alam modifikasi SnCl 2 .2H 2 O 0,24 M Elemen Wt% At% C 09,43 16,22 O 40,26 51,99 Na 01,59 01,43 Mg 01,65 01,41 Al 09,63 07,38 Si 22,84 16,80 K 03,04 01,61 Sn 05,61 00,98 Fe 05,95 02,20
Gambar  5 Difraktogram  analisis  unsur- unsur  pada  zeolit  alam  modifikasi SnCl 2 .2H 2 O 0,48 M
Tabel 3 Hasil analisis unsur-unsur zeolit alam modifikasi SnCl 2 .2H 2 O 0,48 M Elemen Wt% At% C 07,70 15,77 O 33,05 50,82 Na 01,55 01,66 Mg 00,97 00,98 Al 06,36 05,80 Si 19,21 16,82 K 01,43 00,90 Sn 25,11 05,20 Fe 04,62 02,04 Dari data Energy  Dispertive  Analysis X- Ray (EDAX) menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi logam SnCl 2 .2H 2 O yang diimpregnasikan, maka kandungan Sn dalam sampel zeolit juga semakin banyak.

## Keasaman Katalis
Hasil  pengujian  keasaman  dari  zeolit alam  aktivasi  dan  modifikasi  SnCl 2 .2H 2 O dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel  4 Keasaman  Total  Sampel  H-Zeolit dan Sn-H-Zeolit No Sampel Keasaman Total (mmol/g) 1. H-Zeolit 0,352 2. Sn-H-Zeolit 0,12 M 0,5011 3. Sn-H-Zeolit 0,24 M 0,4682 4. Sn-H-Zeolit 0,48 M 0,4215
Dari hasil analisis Tabel 4
menunjukkan bahwa keasaman zeolit aktivasi yakni H-zeolit paling kecil diantara zeolit  yang  telah  dimodifikasi  dengan logam  SnCl 2 .2H 2 O.  Pengaruh  kalsinasi serta impregnasi telah menyebabkan keasaman  dari  zeolit  meningkat.  Akan tetapi  semakin  besar  konsentrasi  logam SnCl 2 .2H 2 O  yang diimpregnasikan, maka harga  keasaman  dari  katalis  semakin menurun.  Hasil  keasaman  dari  zeolit modifikasi yang semakin menurun berhubungan  dengan  konsentrasi  logam yang diembankan pada zeolit. Dimana pada penggunaan konsentrasi logam SnCl 2 .2H 2 O 0,48  M,  logam  kurang  terdistribusi  merata pada  permukaan  zeolit  sehingga  nilai keasaman dari katalis Sn-H-zeolit
konsentrasi  0,48  M  cenderung  paling  kecil diantara  pengembanan  logam  konsentrasi 0,12 dan 0,24 M.

## Adsorpsi Nitrogen
Analisis dengan metode BET menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi  logam  yang diimpregnasikan , menghasilkan luas permukaan spesifik yang lebih  kecil.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada Tabel5
Tabel  5 Hasil  analisis  luas  permukaan katalis zeolit Konsentrasi logam Sn Luas Permukaan Spesifik 0,24 M 2,268 m 2 /g 0,48 M 0,946 m 2 /g Pada pengembanan logam SnCl 2 .2H 2 O  0,48  M  Tabel  4.8,  luas permukaan dari katalis cenderung turun dan lebih  kecil  dari  penggunaaan  konsentrasi logam  SnCl 2 .2H 2 O  0,24  M.  Hasil  analisis luas  permukaan  ini  didukung  dengan  hasil analisis  SEM  dan  keasaman  dari  katalis. Dimana  dari  hasil  SEM  menunjukkan bahwa  penggunaan  konsentrasi  logam  Sn 0,48  menghasilkan  distribusi  logam  yang tidak  merata  pada  pengemban.  Selain  itu hasil  analisis  keasaman  juga  paling  kecil
diantara  penggunaan  konsentrasi  logam  Sn 0,12 dan 0,24 M.
Pada pengembanan logam menggunakan konsentrasi SnCl 2 .2H 2 O 0,48 M  mengalami  distribusi  logam  Sn  yang tidak  merata  pada  permukaan  katalis (terjadi sintering ). Hal ini berkaitan dengan fenomena impregnasi dimana  konsentrasi logam Sn yang relatif tinggi mengakibatkan kompetisi  antara  ion  satu  dengan  yang  lain pada mulut pori. Akibatnya terjadi akumulasi  pada  satu  tempat  dan  menutup mulut  pori  serta  saluran  pori,  sehingga jumlah  Sn  yang  relatif  banyak  tidak meningkatkan  luas  permukaan  spesifik sampel.

## Difraksi Sinar-X (XRD)
Analisis  menggunakan  difraksi  sinar- X (XRD) dilakukan untuk melihat perubahan  yang  terjadi  pada  kristalinitas zeolit  alam  dan  zeolit  modifikasi  hasil pengembanan  logam  Sn  yang  memberikan luas permukaan terbesar. Data difraktogram zeolit alam Malang dan zeolit alam Malang modifikasi  logam  SnCl 2 .2H 2 O  0,24  M ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6 Difraktogram hasil karakterisasi zeolit alam Malang dan zeolit alam Malang modifikasi SnCl 2 .2H 2 O 0,24 M
Berdasarkan  Gambar  6  hasil  difraksi menggunakan
X-Ray Difraktometer
(XRD)-6000  3  kW  Shimadzu  dalam operasinya  melibatkan  radiasi  Cu-Kα  pada 40  kV  30  mA.  Zeolit  alam  Malang  dan zeolit  hasil  modifikasi  yang  diukur  pada sudut  2θ  rentang  20 o –  50 o menunjukkan pola  difraksi  dengan  kristalinitas  yang
20 25 30 35 40 45 50 2  zeolit alam Malang (Botianovi, 2012) zeolit modifikasi Sn
tinggi. Hal ini terlihat dari puncak atau peak yang  tajam  dan  runcing  pada  zeolit  alam dan zeolit modifikasi logam Sn konsentrasi 0,24  M.  Dengan  dilakukannya  modifikasi penambahan  logam  Sn  pada  zeolit  alam menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan  struktur  dan  kristalinitas  dari zeolit. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya penampakan puncak khas zeolit alam  Malang  pada  2θ  =  20 o –  30 o yang relatif sama antara zeolit alam dengan zeolit modifikasi.
Berikut  hasil  perubahan  sudut  2θ antara  zeolit  alam  dengan  zeolit  alam modifikasi logam Sn yang ditunjukkan pada Tabel 6
Tabel  6. Perbandingan  sudut  2θ  20-50  ° zeolit alam dengan zeolit alam modifikasi
Sudut 2θ Zeolit alam Malang (Botianovi, 2012) Sudut 2θ Zeolit alam Malang modifikasi 20,81°; 22,00°; 23,56°; 24,19°; 25,09°; 26,60°;
27,90°; 30,44°;
31,27°; 34,98°; 36,50°; 37,44°; 39,41°; 40,25°; 42,40°; 45,74°; 48,20° 20,85°; 22,03°; 23,56°; 24,23°; 26,62°; 27,92°; 30,45°; 34,82°; 36,51°; 37,38°; 39,43°; 40,27°; 42,41°; 45,77°; 48,12°;
Berdasarkan  puncak  pada  sudut  2θ 20-50  °  antara  zeolit  alam  malang  dengan zeolit  alam  yang  telah  dimodifikasi  logam SnCl 2 .2H 2 O  0,24  M,  menunjukkan  bahwa terjadi  pergeseran  sudut  2θ  yang  tidak terlalu jauh antara zeolit alam dengan zeolit modifikasi. Pergeseran yang terjadi dikarenakan  adanya  perubahan  fase  setelah Sn diimpregnasikan pada  zeolit  alam.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  logam  Sn  telah masuk ke dalam pori zeolit yang menyebabkan perubahan sudut 2θ.
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan  XRD menggunakan standar JCPDS Power Diffraction File logam Sn diketahui sampel mempunyai  puncak  pada  harga  sudut  2θ
yang  berkesesuaian  dengan  logam  Sn (54,85°) (Zhang., et.al , 2011).

## IV. KESIMPULAN
Hasil  morfologi  pemukaan  katalis yang  terbaik  ditunjukkan  pada  penggunaan logam SnCl 2 .2H 2 O 0,24 M yang diimpregnasikan pada  pengemban.  Nilai keasaman  dari  zeolit  modifikasi  hasil variasi konsentrasi SnCl 2 .2H 2 O yang terbaik  yaitu  pada  penggunaan  logam SnCl 2 .2H 2 O  0,24  M  adalah  sebesar  0,4682 mmol/g. sedangkan luas permukaan spesifiknya adalah sebesar 2,268 m 2 /g.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Botianovi, A. 2012. Modifikasi Zeolit Alam Malang  dari  mikropori  ke  Mesopori dengan  Penambahan  SurfaktanCTaBr ( Cetyltrimethylammoniumbromide ).
Skripsi Tidak  Diterbitkan.  Malang: Jurusan  Kimia  Fsaintek  Universitas
Islam Negeri Maulana  Malik  Ibrahim Malang. Cardenas,  G.,  Oliva,  R.,  Reyes,  P.  2002. Synthesis and Properties of PdSn/Al 2 O 3 and  PdSn/SiO 2 Prepared by  Solvated  Metal  Atom  Dispersed
Method. Journal of Moleculer Catalysis .  Chile:  Departamento  de
Polimeros. Laniwati,  Melia.  1999.  lsomerisasi  1-buten Menggunakan Zeolit Alam asal Malang, Jawa Timur Sebagai Katalis. Skripsi Tidak  Diterbitkan.  Bandung: Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi  Industri  Institut  Teknologi Bandung. Maryani. 2010. Pengaruh Cara Pengembanan  Logam  Ni  dan  Mo Pada  Zeolit  Alam  Aktif  Terhadap Karakter  Katalis  Bimetal. Skripsi Tidak  Diterbitkan.  Surakarta:  Jurusan Kimia  FMIPA  Universitas  Sebelas Maret.
Moliner,    M.,  Leshkov,  Y.,  and  Davis,  M.
E.,    2010.  Tin-Containing  Zeolites
Are  Highly  Active  Catalysts  For  The Isomerization  of  Glucose  In  Water,
PNAS Early Edition, 1-5.
Muliasari,  Evi.  2006.  Pemanfaatan  Zeolit Aktif  Dari  Turen  Malang  Untuk Pertukaran  Ion  Timbal  (II). Skripsi Tidak  Diterbitkan.  Surabaya:  Jurusan Kimia FMIPA Universitas Airlangga. Rodiansono,  Trisunaryanti,  Triyono.  2007.
Pengaruh  Pengembanan  Logam  Ni dan Nb 2 O 5 Pada Karakter Katalis  Ni- zeolit  dan  Ni-Zeolit  Nb 2 O 5 . Jurnal
Sains  dan  Terapan  Kimia Vol  1  (1) 20-28.
Sadiana,  I.M.,  Falah,  I.I.,  Triyono.  2001.
Pembuatan  Katalis  Pt-Zeolit  untuk Konversi n-Oktanol. Indonesian
Jurnal of Chemistry . Vol 1 (2).
Savitri,  N.  D  dan  Veronica.  2010.  Proses Produksi Dietil Eter dengan Dehidrasi Etanol  pada  Fase  Cair. Skripsi Tidak Diterbitkan. Semarang: Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Setiadi  dan  Astri,  P.,  2007.  Preparasi  dan Karakterisasi  Zeolit  Alam  Untuk
Konversi  Senyawa  Abe  Menjadi Hidrokarbon. Prosiding  Konggres dan  Simposium  Nasional  Kedua MKICS ISSN : 0216-4183.
Suharto,  T.  E.,  Irfan  G.,  Sundaryono,  A.,
2007,  Pembuatan  dan  Karakterisasi Katalis  Bifungsional  dari  Zeolit Alam, Jurnal  Gradien Vol.3  No.2, 267-272.
Sundaryono,  A.,  dan  Budiyanto.  2008.
Pembuatan Bahan Bakar Hidrokarbon Cair Melalui Reaksi Cracking Minyak Pada Limbah Cair Pengolahan  Kelapa  Sawit. Jurnal Teknoin Vol 20 (1) 14-19.
Zhang, G., Liu, N., Ren, Z., Yang, B. 2011.
Synthesisof High Purity SnO 2 Nanobeltsby Using Exothermic Reaction . Wuhan University: Department  of  Materials  Engineering and Center for Electron Microscopy.